^4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



anomalie d'élasticité corrélative de la transformation magnétique (') et de 

 l'anomalie de dilatation de la cénientile (-). Pour vérifier cette prévision, 

 j'ai entrepris, aux Aciéries d'Imphy, l'élude de la variation thermique du 

 module de torsion a d'une série d'aciers très purs, renfermant jusqu'à i,5 

 pour loo de carbone. 



Le dispositif expérimental consiste en un pendule de torsion, dont le iil 

 de suspension, d'un diamètre de o""",23, est constitué par l'acier étudié; 

 ce fil peut être maintenu à une température donnée, parfaitement uniforme, 

 à l'aide d'un four électrique à résistance. On mesure, pour chaque tempé- 

 rature, la durée d'un certain nombre de périodes d'oscillation; et l'obser- 

 vation des élongations successives permet le calcul du décrément. La 

 valeur adoptée pour le décrément est ramenée à l'araplilude initiale qui est 

 uniformément ±o,25 degré par centimètre de fîl. 



Les fils des différents aciers ont été préparés et recuits d'après une 

 technique rigoureusement uniforme; cette condition est indispensable pour 

 obtenir des résultats comparables ; en elfet ces résultats dépendent, au plus 

 haut degré, de l'histoire thermique et mécanique des échantillons. Va\ 

 particulier, si l'on recherche l'influence du recuit sur la valeur du module à 

 température ordinaire, d'un fil préalablement écroui, on observe que cette 

 valeur croît avec la température du recuit, jusqu'à devenir statiounaire 

 quand celle-ci atteint 700'' : aussi tous les fils étudiés ont-ils subi, après 

 tréfilage, ce recuit à 700". C'est en raison de cette particularité que les 

 courbes du décrément présentent, dans mes expériences, une allure 

 totalement difl"érente de celle révélée par les recherches de M. Félix 

 llobin {/') et de M. Ch.-Eug. Guye ( ' ), et que j'ai retrouvée sensiblement 

 reproduite dans l'étude d'échantillons trempés ou écrouis, et recuits à des 

 températures trop peu élevées. 



Pour tous les aciers, le décrément est très faible quand la température 

 de l'essai est inférieure à 3oo°; la courbe torsion-couple se réduit alors, 

 pres(pie rigoureusement, à une droite, et la variation apparente du module 

 a pour valeur le rapport inverse du carré des périodes à 0° et i5". Mais, au 

 delà de 3oo", le décrément atteint une valeur considérable, qui demeure 

 finie, quand la fréquence et l'amplitude diminuent; en d'autres termes, 



(') WoLOGDiNE, Compte.1 rendus, I. 148, 1909, p. 776. el K. Honda ei H. Tagaki, 

 Journ. Iran and Steel Instit., igiS. 



(-) P. GuEYËNARD, Comptes rendus, l. 164, 1917, p. ioo5. 

 {') I". Robin, Journal de Physique, b" séiie, l. 2, p. 807. 

 ('') <lii.-IÙG. Guvi!, fbid.. p. 63. 



